TCVN6415-10:2016

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6415-10:2016 GẠCH GỐM ỐP, LÁT - PHƯƠNG PHÁP THỬ PH Ầ N 10: XÁC ĐỊNH HỆ SỐ GIÃN NỞ Ẩ M Ceramic floor and wall tiles - Test method - Part 10: Determination of moisture expansion Lời nói đầu TCVN 6415-10:2016 thay th ế TCVN 6415-10:2005. TCVN 6415-10:2016 tương đương ISO 10545-10:1995. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - TCVN 6415-1:2016 (ISO 10545-1:2014) Phần 1: L ấ y mẫu và nghiệm thu sản ph ẩ m; - TCVN 6415-2:2016 (ISO 10545-2:1995) Ph ầ n 2: Xác định kích thước và chất lượng b ề mặt; - TCVN 6415-3:2016 (ISO 10545-3:1995) Phần 3: X á c định độ hút nước, độ xốp biểu ki ế n, khối lượng riêng tương đối và kh ố i lượng thể tích; - TCVN 6415-4:2016 (ISO 10545-4:2014) Phần 4: Xác định độ b ề n uốn và lực uốn g ã y ; - TCVN 6415-5:2016 (IS O 10545-5:1996) Phần 5: Xác đị nh độ b ề n va đập bằng c á ch đo h ệ số phản hồi; - TCVN 6415-6:2016 (ISO 10545-6:2010) Ph ầ n 6: X á c định độ b ề n m à i mòn s â u đối với gạch không ph ủ men; - TCVN 6415-7:2016 (IS O 10545-7:1996) Ph ầ n 7: X á c định độ b ề n mài mòn b ề mặt đối với gạch ph ủ men; - TCVN 6415-8:2016 (ISO 10545-8:2014) Phần 8: Xác định h ệ số gi ã n n ở nhiệt dài ; - TCVN 6415-9:2016 (ISO 10545-9:2013) Phần 9: Xác định độ b ề n sốc nhiệt ; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - TCVN 6415-11:2016 (ISO 10545-11:1994) Ph ầ n 11: X á c đ ịnh độ bền rạn men đố i với gạch men; - TCVN 6415-12:2016 (ISO 10545-12:1995) Phần 12: X á c định độ b ề n băng gi á; - TCVN 6415-13:2016 (ISO 10545-13:1995) Phần 13: X á c đị nh độ b ề n hóa học ; - TCVN 6415-14:2016 (ISO 10545-14:2015) Ph ầ n 14: X á c đ ịnh độ b ề n chống b á m bẩn; - TCVN 6415-15:2016 (IS O 10545-15:1995) Phần 15: X á c định độ thôi chì và cadimi của gạch phủ men; - TCVN 6415-16:2016 (ISO 10545-16:2010) Ph ầ n 16: X á c đị nh sự kh á c biệt nh ỏ về màu; - TCVN 6415-17:2016 Phần 17: X á c định h ệ số ma s á t; - TCVN 6415-18:2016 (EN 101:1991) Ph ầ n 18: Xác định độ cứng b ề mặt theo thang Mohs. TCVN 6415-10:2016 do Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đ ề nghị, Tổng cục Tiêu chu ẩ n Đo lường Ch ấ t lư ợ ng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 GẠCH GỐM ỐP, LÁT - PHƯƠNG PHÁP THỬ - PH Ầ N 10: XÁC ĐỊNH HỆ SỐ GIÃN NỞ Ẩ M Ceramic floor and wall tiles - Test method - Part 10: Determination of moisture expansion 1 Phạm v i áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định h ệ số gi ã n n ở ẩ m áp dụng cho các loại gạch gốm ố p, lát phủ men và kh ô ng phủ men. 2 Thuật ngữ, định nghĩa Trong tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau: 2.1 Sự giãn nở ẩ m (Moisture expansion) ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 3 Nguyên tắc Xác định sự gi ã n n ở ẩm bằng cách ngâm ngập gạch đã nung trong nước sôi và đo sự thay đ ổi chiều dài. 4 Thiết bị, dụng cụ 4.1 Một khung đo thích hợp , gắn với vi k ế , đ ồ ng hồ đ ĩ a số, bộ chuyển đổi hoặc dụng cụ đo tương tự c ó độ ch í nh x á c 0,01 mm. 4.2 Các thanh thép niken (h ợ p kim s ắ t - n i ken), có chiều d à i xấp xỉ bằng chi ề u dài m ẫ u th ử , có cán cách nhiệt. 4.3 Lò nung, có bộ phận đi ề u khiển và kh ố ng ch ế nhiệt độ đế n 600 ° C , tốc độ nâng nhiệt (150 ± 15) ° C /h. 4.4 Thước cặp , hoặc dụng cụ đo khác đ ể đo chiều dài với độ ch í nh xác 0,01 mm. 4.5 Th iế t bị đun mẫu , đ ể giữ m ẫ u thử trong nước cất hoặc nước kh ử ion đun sôi trong 24 h. 5 Mẫu thử ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Nếu gạch th ử được sản xu ấ t bằng phương pháp đùn dẻo th ì chi ề u dài của viên gạch l ấ y theo phương đùn gạch. Mẫu th ử phải được chuẩn b ị theo yêu cầu phù hợp thi ế t bị đo đã chọn. 6 Cách tiến hành 6.1 Nung lại mẫu Mẫu th ử được nung lại trong lò (4.3) với tốc độ nâng nhiệt (150 ±15) ° C /h và lưu mẫu ở nhiệt độ (550 ± 15) ° C trong 2 h. M ẫ u làm nguội trong lò nung đến khi nhiệt độ lò khoảng (70 ± 10) ° C , lấy mẫu ra khỏi lò và giữ mẫu ở nhiệt độ phòng th í nghiệm t ừ 24 h đến 32 h trong t ủ h ú t ẩ m. Nếu có mẫu bị nứt trong quá trình nung th ì l ấ y mẫu khác và nung lại với t ố c độ nâng nhiệt và tốc độ làm nguội chậm hơn. Đo chiều dài ban đầu của m ỗ i mẫu bằng cách so sánh với thanh chuẩn bằng thép niken (4.2), chính xác đến 0,01 mm. Mỗi mẫu thử đo 2 lần, cách nhau 3 h. 6.2 Xử lý m ẫ u trong n ướ c sôi Đun sôi nước c ấ t hoặc nước đ ã khử ion trong thi ế t bị (4.5). Nhúng ch ì m mẫu trong nước sôi với thời gian là 24 h, sao cho toàn bộ mẫu ngập trong nước í t nh ấ t là 5 cm, các mẫu kh ô ng tiếp xúc với nhau và kh ô ng tiếp xúc v ới thành thi ế t bị. Sau đó l ấ y mẫu ra khỏi nước sôi , làm nguội mẫu đ ế n nhiệt độ phòng trong khoảng thời gian 1 h rồi đo chi ề u dài của mẫu. Sau 3 h lại đo lần th ứ hai. Ghi lại k ế t quả đo theo 6.1. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 7 Biểu thị kết qu ả Độ giãn nở ẩ m của gạch, t í nh bằng milimét trên mét (mm/m), theo công thức (1): (1) trong đó: ΔI là ch ên h lệch của ha i g i á tr ị trung b ì nh, tính bằng mil i mét (mm); L là chiều dài ban đ ầ u của mẫu, tính bằng milim é t (mm). Độ giãn n ở ẩm của gạch, t í nh bằng phần trăm (%), theo c ô ng thức (2): (2) 8 Báo cáo thử nghiệm ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 a) viện dẫn ti ê u chuẩn này; b) mô tả mẫu và k í ch thước mẫu th ử ; c) độ giãn n ở ẩm của m ỗ i mẫu thử, đánh dấu giá tr ị nào lớn nh ấ t; d) độ giãn nở ẩm trung b ì nh của các vi ê n gạch. Phụ lục A (tham khảo) Lưu ý về h ệ s ố giãn nở ẩm của gạch g ố m ốp, lát Hầu h ế t gạch phủ men và kh ô ng phủ men đều có sự giãn nở ẩm không đáng kể và kh ô ng gây khó kh ă n khi lát n ề n nếu như gạch được đặt chuẩn xác. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66